As piscinas podem ter diversos formatos econstruidas enterradas ou elevadas. A estrutura (tanque) deve estar baseada emprojeto construtivo realizado por profissional responsavel e deve ser executadade acordo com as normas indicadas pela NBR ABNT 9818.Dependendo das dimensoes da piscina e dasolicitacao da base, e recomendavel elaborar um projeto de impermeabilizacao, aser executado por empresa e profissional do ramo.Normalmente sao realizados dois tipos deimpermeabilizacoes:Rigida: revestimento com argamassa de areia,cimento Portland e aditivo impermeabilizante. A sua impermeabilidade dependediretamente do tipo de traco utilizado, do emprego de uma areia (recomenda-seque seja lavada) de granulometrica entre 0 a 3mm, isenta de substancias organicase materiais argilosos, e da adicao de um aditivo impermeabilizante. O tracosera de 1:3 para pressoes de ate 20m de coluna de agua e de 1:2 para pressoessuperiores. A espessura minima da argamassa sera de 3cm, com a aplicacao feitaem camadas sucessivas de 1cm.Flexivel: sugere-se que sua execucao seja feitade acordo com as duas etapas abaixo:aplicar primer asfaltico, com asfalto purodiluido em um veiculo derivado do petroleo. Deve ser evitado o uso da emulsaoasfaltica, pois a existencia de cargas sobre este material podera prejudicar oseu desempenho. Apos a aplicacao do primer, esperar um tempo minimo de 8 horaspara iniciar a etapa seguinte.pode-se aplicar manta asfaltica com filme depolietileno do lado interno e areia do lado externo. Se for utilizada mantaasfaltica com polietileno dos dois lados, e recomendavel queimar o lado externocom macarico e pulverizar areia fina e seca para maior aderencia e protecao.Cuidar para que haja perfeita aderencia entre as mantas, usando, no minimo,10cm de sobreposicao entre elas. Pode-se tambem utilizar mantas que ja vem comuma face chapiscada com areia.Antes de executar o revestimento, deve ser feitoteste de estanqueidade do tanque.Para a execucao da camada de regularizacao eprotecao mecanica, recomenda-se traco 1:4 ou 1:5 de volume, com cimento e areiamedia, aplicada sobre a impermeabilizacao rigida ou flexivel com a finalidadede protecao mecanica e regularizacao para receber o revestimento de pastilhasde porcelana. Recomenda-se o uso de chapisco aditivado sobre aimpermeabilizacao para obtencao de aderencia adequada, com planeza nas paredese fundo da piscina. Este, por sua vez, deve ter caimento de 0,5 a 1% para osralos.A espessura da camada de regularizacao, nasparedes, deve seguir a norma NBR 7200 ou NBR 13755 e NBR 13753, naoultrapassando 2,5cm.O revestimento em pastilhas de porcelana deve serexecutado apos 14 dias, pelo menos, da aplicacao da camada de regularizacao.Deve ser iniciado pelas paredes e finalizado pelo piso. Em piscinas com formatoretangulares, o alinhamento das juntas das paredes e piso valoriza orevestimento final.Deve-se, inicialmente, marcar o local da aplicacaocom linhas verticais e horizontais para manter o prumo e o nivel. Marcar naparede a altura e a largura de uma placa de pastilha. Nivelar e aprumar,guiando-se pelas linhas, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Com olado liso da desempenadeira metalica, espalhar uma camada de argamassa colantesobre a camada de regularizacao; em seguida, com o lado denteado dadesempenadeira metalica, fazer sulcos com aproximadamente 5mm de espessura.Camadas da piscinaCaso a argamassa colante escolhida seja do tipo quetambem pode ser utilizada para rejuntamento, ele deve ser feito antes daaplicacao das pastilhas. Nao